얻 어 진 열연 소둔 강판 의 압연 방향 으로 평행 한 단면 에 있 어서 , 금속 조직 을 관찰 하 여 , 0 . 25 t ( t ： 판두 께 ) 위치 및 0 . 50 t ( t ： 판두 께 ) 위치 에 있 어서 의 , 장경 / 단경 이 5 . 0 미만 인 조직 의 면적 분 율 을 측정 하 고 , 그 평균값 을 구했 다 . 다음 에 , 얻 어 진 열연 소둔 강판 의 판두 께 방향 으로 평행 한 단면 에 있 어서 , 질산 전해 에칭 에 의해 입계 를 드러내 어 , 판두 께 방향 으로 평행 한 직선 상 을 0 . 25 t ~ 0 . 75 t ( t ： 판두 께 ) 의 범위 에서 관찰 하 여 , 상기 직선 에 교차 하 는 입계 의 수 를 측정 하 여 , 「 평균 단경 」 을 구했 다 . 또한 , 얻 어 진 열연 소둔 강판 으로부터 샤르 피 충격 시험편 을 채취 하 여 , 25 ℃ 에 있 어서 의 샤르 피 충격 시험 을 행했 다 . 이 들 결과 를 표 4 에 나타낸다 .